— 525 — 



Dal punto di solidificazione del cloruro di stronzio la curva di cristal- 

 lizzazione primaria discende circa a 46 mol. Vo di cloruro di stronzio, ove 

 si nota un evidentissimo gomito a 476°; indi discende, prima assai lenta- 

 mente, poi rapidamente, al punto di solidificazione del cloruro di zinco, pra- 



! ! 1 I ' I I I 1 .1 I 



0 10 20 3u 40 50 60 70 80 90 100 



ZnCL Mol. o/o SrCl„ SrClg 



FiG. 1. — Cloruro di zinco e cloruro di stronzio. 



ticamente, a 100 mol Vo di ZnCL. Tutte le miscele da 46 a 100 molVo 

 di SrCl-j hanno nella loro curva di raffreddamento un punto d'arresto a 476", 

 che ha la sua massima durata circa a 50 mol Vo • Si noti che per la miscela 

 da 46 a 53.8 mol "/o Sr CL non si nota l'inizio di cristallizzazione, e che 

 il punto di gomito venne individuato per estrapolazione grafica della curva 

 di deposizione primaria delle miscele più ricche in cloruro di stronzio. 



Per le miscele da 0 a 47 mol"/» di SrCL si nota, oltre all'inizio di 

 cristallizzazione, un punto di carattere eutettico, la cui temperatura è di 



